26() ) 



MINÉRALOGIE. — Examen de matériaux provenant de quelques forts vitrifiés 

 de la France; conclusions qui eti résultent ; par ]M. Daubrée. 



« On coniiait sous le nom de forts vitrifiés tles enceintes on de simples 

 débris de murs, dont les matériaux ont été soudés à l'aide du feu et qui 

 se présentent dans diverses contrées. Ils reposent ordinairement sur des 

 terrains anciens, cristallins ou autres, dépourvus de calcaire. Les matériaux 

 qui ont servi à établir ces murs sont de natures diverses : granité, gneiss, 

 quartzite, phyliade, basalte, etc. On ignore les circonstances dans lesquelles 

 ces antiques et singuliers monuments ont subi une fusion partielle. 



» La Courbe (Orne). — L'échantillon provenant du fort de la Courbe, 

 près Argentan (Orne), qui m'a été remis par M. le général Prévost ('), e.'.t 

 une substance à demi fondue, d'iui brun verdâtre foncé, opaque, et res- 

 semblant à certains laitiers; elle fait feu au briquet. On y remarque de 

 nombreuses empreintes de bois caractérisés par leur texture et qui pro- 

 viennent du combustible auquel est dû le ramollissement. 



» Une plaque mince a montré, comme on pouvait s'y attendre, que la 

 substance est sans action sur la lumière polarisée. Des octaèdres transpa- 

 rents y sont disséminés en grand nombre; ce sont probablement des spi- 

 nelles, comme ceux dont il sera question plus loin. 



» Ailleurs, il y a des cristaux ayant les formes ordinaires, les groupe- 

 ments (inacle et striage), la couleur et les caractères physiques de la hum- 

 boldtiliie naturelle. 



M Une analyse faite au bureau d'essais de l'Ecole des Mines a donné le 

 résultat suivant : 



Silice 63, oo 



Alumine i8,3o 



Peroxyde de fer 5,oo 



Chaux 1 ,80 



Magnésie o ,80 



Potasse 3,10 



Soude 7,60 



Chlorure de sodium 0,10 



Total 99)^o 



» D'après la prédominance de sdice et d'alumine et la présence du 



(') Pbévost, Mémoire sur /es forts vitrifiés. Saumur, i863, brochure de 4? pages. 

 C. R., 18-1, I" Semestre. (T. \C1I, Pi' 6.) 3" 



